280 C. Hlawatsch, 



mit Weinsäure versetzt und durch Ammon und H 2 S erst Bi, 

 dann Fe, Pb, Cu gefällt und diese weiters getrennt. 



AgCl wog 0-0102 £, Bi 2 3 0-0083^, PbS0 4 0-0428 & 

 Fe 2 3 0-0026^. 



Das Kupfer wurde in Schwefelatmosphäre erhitzt und als 

 Cu 2 S bestimmt. Dasselbe wog 0- 4364 g. 1 



Die Resultate dieser Analyse sind also 15 '09% Pb, 

 0-77% Ag, 0-74% Bi, 0- 18% Fe und 40-72% Cu. 



Mit den Resultaten der Analyse II a ergeben sich folgende 

 Procentziffern. 





Gefunden 



Gerechnet 





% 



auf 100% 



Sb . . . . 



... 40-70 



41-02 



Cu . . . . 



... 40-72 



41-04 



Pb 



... 15-09 



15-21 



Ag . . . . 



... 0-77 



0-78 



Bi 



... 0-74 



0'74 



Fe ... . 



... 0-18 



0-18 



S 



... 1-02 



1-03 





99-22 



100-00 



§. 5. Analyse (III) von möglichst gut ausgesuchtem 

 Materiale. Es wurde, um aus einem eventuellen bedeutenden 

 Unterschiede zwischen der Zusammensetzung der reineren und 

 der weniger reinen Blättchen auf die Natur der angeschmolzenen 

 Körper zu schliessen, auch von 0*4064^ möglichst gut aus- 

 gesuchten Materiales eine Analyse durchgeführt. 



Da wegen der geringen Menge der reinen Substanz eine 

 Theilung der Lösung, also auch eine quantitative Schwefel- 

 bestimmung nicht möglich war, so wurde versucht, denselben 

 aus der Lebhaftigkeit der Gasentwicklung beim Behandeln mit 

 HCl zu schätzen. 



1 Diese Kupferbestimmung wurde im I. ehem. Laboratorium bei Herrn 

 Prof. Weidel durch Behandeln im Wasserstoffstrome controlirt und mit den 

 obigen übereinstimmende Resultate erhalten. 



